依次为:Lyocell 1.52,Modal ,1.52,大豆蛋白纤维 1.29,竹纤维 1.32,牛奶蛋白纤维 1.24,甲壳素纤维1.45,棉4.54,普通粘胶1. 51,羊毛1. 32,蚕丝1. 36。 6、红外光谱法 利用红外光谱仪测出纤维的红外光谱图,不同种 类纤维具有不同的化学基团,在红外光谱图上呈现各自不同的特征吸收谱带,根据特征吸收谱带对应鉴别出纤维的组分,从而判断纤维的种类及名称。或将测出的光谱图与已知纤维光谱图对照鉴别。图6-8列举了几例新型纤维的红外光谱图,由图可见,红外光谱图特征吸收峰竹纤维为3450cm-1,1640cm-1,1060cm-1;大豆蛋白纤维3400cm-1,2930cm-1,1650cm-1,1540cm-1, 1020~1240cm-1;甲壳素纤维3450cm-1,1610cm-1,960cm-1。 7 利用纤维性能进行鉴别 由表1可见,Lyocell、 Modal断裂强度明显高于竹纤 维和普通粘胶纤维;甲壳素纤维因具有很多孔隙和裂缝所以强度较低,这些都可作为纤维的辅助鉴别手段。 结 语 (1)Lyocell纤维鉴别: 通过燃烧法定性为纤维素 纤维;通过显微镜观察纵向形态特征,可快速区别于Modal、竹纤维、甲壳素纤维以及棉和普通粘胶纤维。选用次氯酸钠作溶剂,可进一步区别于其他纤维素纤维,并得到验证。也可进行拉伸性能测试,Lyocell强度显著高于其他所有纤维素纤维。 (2) Modal纤维鉴别: 通过燃烧法定性为纤维素纤 维;通过显微镜观察纵向形态特征,可快速区别于Lyocell、棉纤维以及甲壳素纤维;通过观察横截面形态,可以粗略判断非竹纤维和普通粘胶纤维;选用75%硫酸常温下观察溶解情况,可区别于竹纤维和粘胶纤维;还可通过测试断裂强度和湿态伸长来排除竹纤维和粘胶纤维。 (3) 大豆蛋白纤维鉴别: 经过燃烧试验判别其属于 蛋白质纤维;经I-KI试剂着色,排除羊毛、蚕丝,并初步与甲壳素纤维相区别。用5%氢氧化钠作溶剂,加热沸腾,大豆蛋白纤维不溶解,牛奶纤维膨润,甲壳素纤维溶解。用二甲基甲酞胺作溶剂,加热沸腾,进一步区别于牛奶纤维。 (4) 竹纤维鉴别: 采用燃烧法判别其属于纤维素纤 维;通过显微镜观察纵向形态特征,可快速区别于Lyocell、棉以及甲壳素纤维;用37%盐酸,常温下观察溶解情况,Modal迅速溶解,普通粘胶纤维溶解但比Modal速度稍慢,竹纤维只有部分溶解。用密度梯度管测定密度,竹纤维密度明显低于普通粘胶、Lyocell、Modal和棉。 (5) 牛奶纤维鉴别: 采用燃烧法判定其属于蛋白质 纤维;经I-KI 试剂着色,排除羊毛、蚕丝,并初步与甲壳素纤维相区别。显微镜下观察纤维形态,牛奶纤维较光滑无微孔,而大豆蛋白纤维不光滑,有不规则凹凸和微孔。用二甲基甲酰胺作溶剂,加热沸腾,牛奶纤维膨润,其他蛋白质纤维无变化,进一步区别于羊毛、蚕丝、 甲壳素纤维和大豆蛋白纤维。 (6) 甲壳素纤维(纯)鉴别: 观察燃烧特征,既有纤 维素纤维不熔不缩、迅速燃烧的特征,又具有蛋白质纤维燃烧的臭味,与其他纤维不同的是,纤维一接触火焰即迅速燃烧成黑色并保持纤维原圈束形状不变,捻之易碎,在火焰中继续燃烧,最后呈少量灰白色灰烬,由此可以初步估计是甲壳素纤维。用显微镜观察,纤维表面有孔隙和裂缝,可明显区别于羊毛、蚕丝和牛奶蛋白纤维,也可区别于Lyocell、棉、竹纤维和普通粘胶。用I-KI试剂着色,湿态下与LyocelI、Modal、竹纤维和普通粘胶无区别,但晾干后,甲壳素纤维上的碘最易升华,使显色由黑蓝青变成红褐色。用5%氢氧化钠作溶剂煮沸,甲壳素纤维溶解,可与除蚕丝以外的其他所有纤维相区别。用88%甲酸煮沸,仅甲壳素纤维能溶解,其他纤维均不溶解。 【 免责声明 :本文版权归原作者所有。为尊重版权,我们尽量标注每篇文章的来源,若不愿被转载或侵权,请及时留言通知,我们将第一时间予以删除。】